courant de 'iSo ampères et 70 volts. Après une minute ou deux des flammes 

 éclatantes, de o'",04 à o^.oS de longueur, jaillissent avec force par les 

 ouvertures qui donnent passage aux électrodes de chaque côté du four. 

 Ces flammes sont surmontées de torrents de fumées de couleur jaune, 

 fumées qui sont produites par la formation d'oxyde de cuivre provenant 

 de la combustion de la vapeur métallique. 



» Après cinq minutes, on arrête le courant, le culot qui reste dans le 

 creuset ne pèse plus que 77^''. Dans ces conditions, 26'-''' de cuivre ont été 

 volatilisés. 



» Tout autour du creuset, dans la partie horizontale qui se trouve entre 

 le couvercle et le four, on rencontre une large auréole de globules de 

 cuivre fondu provenant de la distillation du métal. La vapeur jaune re- 

 cueillie abandonne de l'oxyde de cuivre à l'acide chlorhydrique étendu et 

 froid, et laisse, comme résidu, des petites sphères de cuivre métallique 

 noircies à la surlace et solubles dans l'acide azotique. 



» Sur le tube froid, on trouve en abondance du cuivre métallique. 

 » Argent. — On sait depuis longtemps que l'argent est volatil à haute 

 température. Dans le four électrique, on peut amener l'argent en pleine 

 ébullition. Il distille alors avec plus de facilité que la silice ou la zircone. 

 On recueille en abondance des globules fondus, une poussière grise 

 amorphe et des fragments arborescents. 



)) Platine. — Chauffé dans le four électrique, le platine entre en fusion 

 en quelques instants et ne tarde pas à se volatiliser. On recueille du pla- 

 tine métallique en petits globules brillants, et en poussière sur les par- 

 ties les moins chaudes des électrodes ou sur la surface de la brique infé- 

 rieure à quelques centimètres du creuset. 



» Aluminium. — Chauffe de six minutes, courant de 70 volts et 25o am- 

 pères. On obtient sur le tube froid une poudre grise légèrement agglomé- 

 rée, qui, par agitation avec l'eau, laisse tomber au fond du verre de petites 

 sphérules d'aluminium, (^es sphères ont l'aspect métallique, elles sont 

 attaquées par l'acide chlorhydrique ou sulfurique, avec dégagement d'hy- 

 drogène. Dans les vapeurs qui sortent du four, on peut aussi recueillir, 

 sur un carton d'amiante, de petites sphères recouvertes d'alumine. 



» Étain. — Durée de l'expérience, huit minutes. Intensité du courant, 

 38o ampères et 80 volts. Lorsque le four est en pleine activité, il se dé- 

 gage auprès des électrodes des fumées blanches assez abondantes. Un 

 trouve sur le tube une petite quantité d'oxyde d'étain, soluble dans l'acide 

 chlorhydrique étendu, de petits globules brillants et une substance grise, 



G. R., i8q3, I" Semestre. (T. CXVI N« 25.) ' 86 



